- 63 - 



längere Zeit in der Röhre, vom iialten Wasser umgeben, gelegen hatte, den Widerstand. 

 — dann wieder am Ende , indem man das Wasser durch die Wirkung sammtlicher 21 Lam- 

 pen einige Zeit in starkem Kochen erhielt. Diese Beobachtungen sind als unabhängig von 

 der zweiten Unsicherheit des Verfahrens zu betrachten. 



53. Ich will damit beginnen, diese Grenzbestimmungen für die friihergenannten Drähte 

 (p. 44) von Eisen und Rupfer, welche aus einem gleichen Stück in verschiedener Feinheit 

 gezogen worden waren , anzuführen, um daraus die mittlere Veränderungszahl bis 

 zum Siedepunkt abzuleiten. Die Correktion für die Nebentheile betrug in allen diesen Be- 

 obachtungen + 16,793 Rh.-Theile; der Strom rührte von einer Tage lang benutzten Wasser- 

 Vitriolzelle her; war daher schwach und constant. Die Wassertemperatur wurde mit einem 

 Pariserthermometer gemessen , das nach einem Normalthermometer, von Faströ, corrigirt 

 wurde, d bezeichnet die Dicke des Drahtes in Mm., t und t' die Anfangs- und Endtempera- 

 tur jeder Beobachtungsreihe , w, w' die entsprechenden Widerstände. 



Kupferdraht: 



I. 



IL 

 III. 

 IV. 



0,6370 

 0,9788 

 1,3070 

 1,8673 



16,01 

 15, .32 

 18,89 

 15,07 



549,44 



236,84 



136,09 



68,44 



98,08 

 98,08 

 98,08 

 98,08 



692,84 



298,99 



170,09 



85,04 



1,7473 

 0,7510 

 0,4294 

 0,2000 



Man sieht auf den ersten Blick, dass für jedes Metall die Widerstandszunahme für 1" 

 dem Widerstand selbst genähert proportional ist. Bildet man in der That die Quotienten aus 

 jenen Zunahmen durch den ganzen mittleren Widerstand, so erhält man für q = ^,_ 



_2 



